279 



lieit und körnig blättrig wird. Unter welchen Umständen erhält es 

 sein sehniges Gefüge? Wird eine völlig gar gefrischte Luppe unter 

 dem Hammer nur soweit zusammengeschlagen, dass die Schlacke 

 möglichst ausgepresst wird und die Eisentheilchen dicht an einander 

 liegen: so findet man beim Zerbrechen der erkalteten Luppe nicht 

 eine Spur von fadiger Textur, sondern ein Aggregat von grobkörni- 

 gen Krystallen. Wurde aber die Luppe so heiss als möglich schnell 

 unter dem Hammer oder durch Walzen zu einem Stabe ausgereckt: 

 so zeigt dieser zerbrochen eine desto fadigere Struktur je heisser 

 die Luppe war und je länger der ausgereckte Stab ist. Die fadige 

 Textur wurde also erst durch gewaltsames Ausdehnen der Luppe 

 nach einer Richtung hervorgerufen , wobei eine Verschiebung der 

 kleinsten Theilchen erfolgte und sie selbst auch eine Formverän- 

 derung durch mechanischen Druck erlitten und in einer Richtung 

 ausgedehnt wurde, wodurch das sehnige Gefüge entstand. Als 

 elastische Körper haben aber die kleinsten Kryställchen, welche 

 dem regulären Systeme angehören, das Bestreben ihre Ursprünge 

 liehe Form wieder anzunehmen, sobald es ihnen möglich wird, 

 dies geschieht durch Wärme, anhaltende Stösse und galvanischen 

 Strom. Dass durch anhaltende Wärme fadiges Eisen vollkommen 

 krystallinisch wird, ist häufig an eisernen Roststäben, an schmie- 

 deeisern Ankern bei Schmelzöfen beobachtet. Auch längere Zeit vor 

 der Form von Frischfeuern geglüht wird es vollkommen krystallinisch 

 körnig. In solchem körnig gewordenen sehnigen Eisen sind Krystall- 

 flächen von über 7*" Grösse beobachtet. Die Wirkung der Wärme 

 bei dieser Molekular -Veränderung ist ofi'enbar keine andere als die 

 durch die Ausdehnung bewirkte Auflockerung, welche den kleinsten 

 Theilchen gestattet ihrem Bestreben sich zusammenzuziehen Folge 

 zu leisten, was ohne Zerreissung des Innern Zusammenhanges auf Ko- 

 sten der Haltbarkeit und Festigkeit des Eisens nicht wohl denkbar 

 ist. Die Wirkung von anhaltendem Rösten auf die Texturverände- 

 rung des sehnigen Schmiedeeisens ist bekannt an Ketten und Draht- 

 seilen in Gruben, an Eisenbahnwagenachsen und Schienen. Sie ist 

 dieselbe wie die der Wärme, nämlich eine auflockernde, welche es 

 den gestreckten Theilen möglich macht sich zusammenzuziehn. Durch 

 die gleichmässigen Stösse werden nämlich die Eisentheilchen in eine 

 gleichmässig schwingende Wellenbewegung versetzt und da in den 

 Scheiteln der Erschütterungswellen offenbar die grösste, in den In- 

 terferenzpunkten aber gar keine Bewegung statt findet: so muss noth- 

 wendig eine Auflockerung der Masse wie durch die Wärme eintreten, 

 welche das Elasticitätsbestreben der kleinsten Theile zur Geltung 

 kommen lässt. Der galvanische Strom endlich äussert eine gleiche 

 Wirkung auf sehniges Stabeisen. In der Geschützgiesserei in Lüttich 

 stellte man einen sehr kräftigen electromagnetischen Inductionsappa- 

 rat auf, welcher aus 36 Hufeisenmagneten gebildet war und von einer 

 Dampfmaschine getrieben wurde. Mit dessen Strome experimentirte 

 man an Geschütz und Laffettenachsen aus sehnigem Eisen. Es wurde 



